82 G. GUÉROULT — ÉTAT ACTUEL DE LA VERRERIE ET DE L.\ CRISTALLERIE EN FRANCE 



le massif même et au-dessous du four proprement 

 dit, est orienté suivant un diamètre du four et 

 supporté par deux grilles G (fig. 4) que sépare un 

 massif réfractaire M, appelé chambre d'air et 

 destiné à l'introduction de l'air secondaire en B. 

 Lahouille est introduite par les tisards D et répan- 

 due en pente jusqu'à la chambre d'air M, recouvrant 

 la grille sur une épaisseur de 1 mètre environ. 



Le gaz produit monte directement dans le four 

 par le couloir vertical 0, auquel aboutissent les 

 carneaux CC qui amènent l'air secondaire chauffé : 

 celui-ci est introduit dans le four en B, ouverture 



etde l'autre, à une heure d'intervalle généralement. 

 Pour User, on commence par piquer le combustible 

 par le tisard, puis on le repousse à l'aide d'un râble 

 au pied de la grille et on rebouche le tisard avec de 

 la houille fraîche. On voit donc que le four Boetius 

 est un four à 3 étages : la partie supérieure S, S. S 

 constitue le four proprement dit; c'est à ce niveau 

 que se trouvent les pots T, T et la halle de travail du 

 verre P (fig. 4); dans la partie intermédiaire se trou- 

 vent les tisards D par lesquels on enfourne le com- 

 bustible; le décrassage des grilles se fait, enfin, par 

 la cave P", qui constitue le niveau inférieur du four. 



g^-§= b '^g 



p" 



Fig. 4. Fig. 5. 



Fig. 4. — Four Boetius à 20 pois. — Le four proprement dit, où s'opère, dans des pots, Ja fusion du cristal, pré- 

 sente la forme d'un dôme, avec ouvertures latérales en forme d'arcades S, S, S, destinées à recevoir les cols des pots T, T. 

 Ces cols bouchent presque complètement les arcades. — Cette figure est une coupe verticale suivant l'axe des gazo- 

 gènes, pane cette coupe, on a représenté en pointillé les deux pots TT qui se trouvent dans les deux arcades oppo- 

 sées, suivant l'axe desquelles est laite la coupe. — B, entrée de l'air secondaire; M, chambre d'air; A, combustible; 

 G, grille; D, tisards pour le chargement de la houille; CC, carneaux d'arrivée de l'air secondaire chauffé; 0, entrée 

 dans le four, du mélange d'air et de gaz; FF, cheminées, départ des gaz brûlés; P, plancher de la halle de travail: 

 P', étage pour le chargement de la houille; P", cave dans laquelle on fait le décrassage. 



Fig. 5. — Coupe par l'axe perpendiculaire à celui <lrs deux gazogènes. Dans cette coupe on n'a pas représenté les pots: 

 chacune des arcades SS en reçoit un, qui la bouche presque complètement. — B, entrée de l'air secondaire; M. chambre 

 d'air; EE, carneaux verticaux enveloppant les gazogènes, et parcourus par l'air secondaire. 0, entrée, dans le four, du mé- 



munie d'un registre réglable à volonté: de là il pé- 

 nètre dans la chambre d'air, puis dans deux grands 

 rameaux verticaux 'EE. fig. 5) qui enveloppent lesga- 

 zogènes,et enfin dans les carneaux horizontaux CC, 

 par lesquels il vient se mélanger au courant dugaz. 



Le départ des gaz brûlés se fait à la base F des 

 cheminées situées dans les piliers qui séparent 

 chaque pot, de sorte que chaque pot est entière- 

 ment enveloppé par la flamme avant l'expulsion 

 des gaz brûlés. 



Le décrassage se fait par le dessous des grilles, 

 où un homme armé d'une pince fait tomber les 

 mâchefers en excès; il a soin toutefois d'en main- 

 tenir sur les barreaux une assez grande épaisseur 

 (Om.30 environ , qui joue le rôle de grille artificielle 

 et divise mieux l'air introduit. 



On tise et on décrasse alternativement d'un côté 



On voit que la récupération est très faible, 

 pour ainsi dire nulle : car la chaleur donnée à 

 L'air esl empruntée au four lui-même et au foyer. 

 dont les parois sont ainsi rafraîchies; quant aux 

 gaz brûlés, ils vont directement à la cheminée, leur 

 chaleur est perdue. 



C'est donc, à première vue. un système assez bar- 

 bare; en réalité, ce four donne une fusion régulière 

 et a une longue durée en raison du rafraîchisse- 

 ment que subissent les parois les plus exposées à 

 la chaleur. Ajoutons, d'ailleurs, que la matière mise 

 en ii'uvre aune telle valeur, surtout en ce qui con- 

 cerne le cristal, qu'il suffirait de quelques fontes 

 manquées pour faire perdre le bénéfice d'une éco- 

 nomie de houille réalisée pendant une longue 

 période de temps à l'aide d'un système plus 

 perfectionné ; la partie à jouer est assez grosse 



